16 Gustav Ekman und Otto Pettersson, 



/3. Analyse durch Behandeln des selenigsauren Silberoxyds mit ver- 

 dünnter Salzsäure. 



Das selenigsaure Silberoxyd wurde in einem ziemlieh grossen Por- 

 zellantiegel eingewogen und Hess man es danach, mit verdünnter Salz- 

 säure übergössen, mehrere Tage lang stehen, wobei der Inhalt mehrmals 

 mit einem Glasstab umgerührt wurde, um die Einwirkung der Salzsäure 

 auf das Silbersalz zu erleichtern. Nachdem das Chlorsilber sich klar ab- 

 gesetzt hatte, wurde es in der Weise ausgewaschen, dass die klare Flüs- 

 sigkeit mit einer kleinen Pipette weggenommen und durch ein kleines 

 gewogenes Asbestiilter gegossen wurde. Zuletzt wurde der Tiegel mit 

 dem Ghlorsilber vor der Lampe erhitzt und das Asbestfilter in dem vorher 

 erwähnten Apparat getrocknet. Als das Chlorsilber nachher in concen- 

 trirtem Amnion gelöst, und das Silber durch überschüssiger Salzsäure 

 aus der Lösung ausgefällt wurde, zeigte dasselbe bei Zusats von schwef- 

 liger Säure eine sehr deutliche Selenreaktion. 



Selenigsauves Silber lässt sich weder durch gasförmiges oder flüssiges 

 Chlorwasserstoff vollkommen in Chlorsilber verwandeln^ weil das schon gebil- 

 dete Chlorsilber die letzten Spuren des selenigsauren Silberoxyds vor der Ein- 

 ivirkung des Chlorwasserstoffs schützt. Deshalb finden sich immer Spuren 

 von Selen in dem gewogenen Chlorsilber, und das Gewicht desselben 

 fällt zu hoch aus. 



C. Analyse durch Glühen des selenigsauren Silberoxyds. 



Selenigsaures Silberoxyd liefert beim Glühen reines Silber als eine 

 schöne krystaUinische Kruste zurück, indem selenige Säure und Sauer- 

 stoff weggehen. Die Dissociation der Verbindung geht bei vorsichtigem 

 Erhitzen so ruhig vor sich, dass die seleuige Säure von der Oberfläche 

 des geschmolzenen selenigsauren Silberoxyds ganz allmählig verdampft, 

 ohne Spritzen zu verursachen. 



Zu diesen Versuchen mussten wir natürlich Porzellantiegel nehmen. 

 Da wir bei diesen Analysen nicht beliebig grosse Quantitäten der Sub- 

 stanz anwenden konnten, sondern uns auf 5 bis 8 Gr. bei jedem Ver- 

 such beschränken müssten, wodurch es eine nothwendige Bedingung war, 

 dass die Wägungsresultaten sehr genau ausfielen, und ferner der Por- 

 zellantiegel jedes Mal wenigstens 8 — 10 Stunden ohne Unterbrechung 

 einer allmählig gesteigerten Hitze ausgesetzt wurde, drängt sich die 

 Frage auf, ob das Gewicht des Tiegels nach wie vor dem Glühen voll- 



